## SUBSTITUSI AGREGAT BETON MENGGUNAKAN TANAH URUG LIMESTONE DARI KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN
Mushthofa 1* , Amanda Pradhani Yanwar 2
1,2,3 Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro
* email : zainmushthofa01981@gmail.com

## ABSTRACT
Limestone is a non-metal mine that is often used as landfill for buildings and for improving soil structures in road construction. Every construction work usually mostly uses concrete material so that the longer the price of concrete is getting more expensive and the amount of resources is decreasing. Therefore this study aims to create concrete by utilizing alternative materials as a  substitute  for  concrete  aggregate,  namely  limestone  pile  soil  and  to  test  the  compressive strength  of  the  concrete  resulting  from  making  concrete  with  limestone  fill  aggregate  and  to determine  the  optimal  value  of  the  comparison  between  limestone  concrete  and  conventional concrete.  Material  testing  was  carried  out  to  obtain  initial  data  and  continued  with  mixed planning and manufacturing of test objects in the civil engineering laboratory and then analyzed the  test  results  and  supported  by  related  literatures.  The  analytical  tool  used  is  equipment- perltan  for  testing  materials  in  soil  mechanics  laboratories  and  concrete  laboratories,  to calculate using standard formulas for each type of material testing, namely by testing the water content, sludge content, organic content, aggregate weight test and uniformity test. aggregate with a sieve. Testing of the test object was carried out in 3 times, namely on concrete with the age of the concrete reaching the 7th, 14th and 28th days. MPa. Judging from the test results, Limestone  concrete  is  still  not  suitable  for  use  for  the  upper  structure  but  this  concrete  is equivalent to K175 Concrete so it is quite feasible for the lower structure. While the comparison of the results of the normal concrete compressive strength test with Limestone concrete shows that normal concrete is more optimal with the test results obtained by 33.5 MPa.
Keywords : Concrete; Limestone; Compressive Strength Test

## ABSTRAK
Limestone merupakan salah satu tambang non logam yang sering dimanfaatkan sebagai tanah urug  untuk  bangunan  gedung  dan  untuk  perbaikan  struktur  tanah    pada  pembuatan  jalan. Setiap  pekerjaan  konstruksi  biasanya  sebagian  besar  menggunakan  bahan  beton  sehingga semakin  lama  harga  beton  semakin  mahal  dan  jumlah  sumber  daya  semakin  menurun.  Oleh sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  beton  dengan  memanfaatkan  bahan alternatif sebagai pengganti agregat beton  yaitu tanah urug limestone dan menguji kuat tekan beton  yang  dihasilkan  dari  pembuatan  beton  dengan  agregat  tanah  urug limestone serta mengetahui nilai optimal dari perbandingan antara beton limestone dengan beton konfensional. Pengujian  bahan  dilakukan  untuk  memperoleh  data  awal  dan  dilanjutkan  perencanaan campuran  dan  pembuatan  benda  uji  di  laboratorium  teknik  sipil  dan  kemudian  menganalisis hasil  pengujian  dan  didukung  dengan  literatur-literatur  yang  berkaitan.  Alat  analisis  yang digunakan  adalah  peralatan-perltan  untuk  pengujian  bahan  di  laboratorium  mekanika  tanah dan  laboratorium  beton,  untuk  menghitung  dengan  menggunakan  rumus-rumus  baku    untuk setiap  jenis  pengujian  bahan  yaitu  dengan  menguji  kandungan  air,  kandungan  lumpur, kandungan organik, uji berat agregat dan uji keseragaman agregat dengan ayakan. Pengujian benda uji dilakukan dengan 3 waktu yaitu pada beton dengan usia beton mencapai hari ke -7, 14  dan  28.  Dari  hasil  analisis  beton limestone diperoleh  nilai  kuat  tekan  optimal  pada    umur beton  28  hari  sebesar  14,181    MPa  dan  kuat  tekan    yang  berumur  24  hari  sebesar  12,009 MPa.  Di  lihat  dari  hasil  uji  tersebut  beton  Limestone  masih  belum  layak  digunakan  untuk struktur atas namun beton  ini setara  Beton K175 sehingga cukup layak untuk struktur bawah. Sedangkan  perbandingan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  normal  dengan  beton  Limestone menunjukkan beton normal lebih optimal dengan hasil uji diperoleh 33,5 MPa.
Kata Kunci : Beton; Limestone ; Uji Kuat Tekan

## PENDAHULUAN
Pegunungan  dan  perbukitan  di  Indonesia  banyak  mengandung  tanah  dan  batuan kapur  atau  yang  sering  disebut  limestone.  Limestone  adalah  bahan  tambang  non  logam yang  dalam  dunia  konstruksi  sering  dimanfaatkan  sebagai  tanah  urug  untuk  bangunan gedung,  juga  sering  digunakan  dalam  perbaikan  struktur  tanah  untuk  membuat  jalan. Pembangunan  di  Indonesia  semakin  berkembang  baik  berupa  bangunan  fasilitas  umum, sara dan prasarana pedesaan dan perkotaan, bangunan kesehatan, dan gunan pendidikan, bangunan  pariwisata  dan  bangunan-bangunan  sipil  yang  lain.  Dari  semua  bangunan  itu tidak lepas dari penggunan beton sebagai material utama dalam setiap pelaksanaanya.
Beton  merupakan  campuran  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air,  dengan atau  tanpa  bahan  campuran  tambahan  (SNI,  2013).  Empat  jenis  bahan  penyusun  pada beton  dicampur  dengan  perbandingan  tertentu  sesuai  dengan  desain  mutu  beton,  angka slump,  kondisi  lingkungan  yang  diinginkan  pada  konstruksi  bangunan.  Melalui  proses pencampuran  bahan-bahan  penyusun  beton  menjadikan  perubahan    massa  berbentuk batuan  akibat adanya reaksi kimia dari semen dan air (Kusuma, 2012).
Meningkatnya  jumlah  penggunaan  beton  dari  waktu  ke  waktu  yang  menyebabkan jumlah  sumber  daya  yang  tersedia  menurun.  Beton  selama  ini  adalah  material  bangunan yang  harganya  relatif  mahal,  maka  untuk  mengatasinya  diperlukan  sebuah  alternatif  untuk membuat  beton  dengan  memanfaatkan  bahan-bahan  lain  yang  bisa  digunakan  untuk membuat campuran beton yang memiliki daya rekat yang kuat dan harga relatif murah.
Saat  ini  banyak  ditemukan  beton  baru  hasil  modifikasi,  seperti  beton  ringan,  beton semprot (shotcrete), beton fiber, beton berkekuatan tinggi, beton berkekuatan sangat tinggi, beton mampat sendiri (self compacted concrete) dan lain-lain. Untuk mendapatkan sebuah produk beton modifikasi yang kuat dengan harga yang murah, direncanakan sebuah produk modifikasi  beton  dengan  menggunakan  agregat  pengganti  menggunakan  tanah  urug limestone.

## METODOLOGI
Bagan alir atau flowchart penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Flowchart Penelitian
Subyek  penelitian  pada  kegiatan  ini  adalah  penggantian  agregat  beton  dengan Menggunakan  Tanah  Urug  ( limestone )  yang  diambil  dari  area  tambang  yang  berada  di Kecamatan Rengel. Penelitian ini berkonsentrasi dalam pengujian bahan pengganti agregat untuk  beton  dengan  membuat  benda  uji  untuk mendapatkan  berapa  nilai  kuat tekan  beton dari hasil penguujian. Waktu untuk melakukan penelitian ini menyesuaikan dengan periode tahun anggaran 2020.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  data  yang  meliputi  data  sekunder  dengan melakukan  studi  literatur  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  terkait  dengan  subyek penelitian  baik  dari  buku,  jurnal  dari  enelitian-penelitian  terdahulu  dan  data  primer  didapat dari hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium. Ada beberapa tahapan pengujian , yaitu :

## A. Pengujian Propertis Bahan
Pengujian  agregat  sangat  penting  karena  kekuatan  beton  dipengaruhi  oleh  mutu agregat itu sendiri. Jenis uji yang dilakukan antara lain :
1. Pengujian Kadar Air
a.  Peralatan :
1)  Timbangan
2)  Oven dengan pengatur suhu mencapai (110±5)ºC
3)  Wadah/Cawan agregat
4)  Sendok mixer
b.  Bahan :
1)  Pasir dari Bengawan Solo Desa Glagahsari
2)  Batu koral dari Bojonegoro
2. Uji Kandungan Lumpur
a.  Peralatan :
Gelas ukur kaca berukuran 1000 ml
b.  Bahan :
Limestone dari Kecamatan Rengel
3. Uji Kandungan Organik
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  melihat  kadar  organik  dalam  agregat limestone .  Kadar organik ditunjukkan oleh perubahan warna setelah pasir diberikan larutan NaOH. a.  Peralatan :
1)  Gelas ukur
2)  Alat ukur warna
b.  Bahan :
1) Limestone dari Kecamatan Rengel
2) NaOH
4. Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat
1.  Peralatan pengujian Agregat Halus
a.  Timbangan
b.  Piknometer 500 ml
c. Kerucut terpancung
d.  Batang penumbuk agregat dengan bidang penumbuk rata
e.  Oven dengan pengatur suhu sampai (110±5)ºC.
f. Thermometer
g.  Talam
h.  Timba air
i. Pompa dengan hampa udara
j. Bejana kaca kedap  udara  ( desikator) yang  berfungsi menghilangkan  air dan kristal hasil pemurnian
2.  Peralatan Pengujian Agregat Kasar
a.  Timbangan kapasitas minimum 5 kg
b.  Oven dengan pengatur suhu mencapai (110±5) ºC
c. Keranjang
d.  Talam
e.  Tempat air standar yang sesuai untuk pemeriksaan.
f. Alat pemisah
g.  Thermometer
5.  Uji Berat Jenis Satuan Agregat
1.  Peralatan :
a.  Timbangan
b.  Talam atau nampan yang sesuai
c. Tongkat pemadat serta mistar perata (straight edge).
d.  Bejana baja berbentuk silinder dengan ukuran tinggi 16 cm dan diameter 15 cm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pengujian Material
Pengujian  bahan yang berupa material  agregat  kasar, agregat  halus, air,  EPS dan  semen dilakukan sebelum merencanakan campuran  beton  (mix  design) dengan tujuan  mengetahui  spesifikasi    agregat  yang  akan  digunakan  dalam  membuat  beton apakah  agregat    memenuhi  persyaratan    yang  ditentukan.  Hasil    pengujian    material dapat  dilihat  pada Tabel 1 sampai 3.
Tabel1. Hasil Uji Kadar Air untuk Campuran Beton
Persentase Kadar Air Agregat Halus  (%) Kadar Air Agregat Kasar (%) Beton bahan dasar pasir dan koral bengawan solo 3,30 % 1,54 % Beton bahan dasar limestone . 0,20 % 1,93 % Table 2. Hasil Uji Material Untuk Beton Limestone Agregat Halus Pengujian Penyerapan Air Agregat Halus Hasil Uji  Satuan Berat jenis benda uji kering dengan permukaan jenuh (SSD) 500 gr 500 gr Berat jenis benda uji kering – oven (Bk) 498,97 gr Berat jenis piknometer diisi air (25o C), (B) 694,73 gr Berat jenis piknometer + benda uji (SSD) + air (25o C), (Bt) 994,15 gr Tabel 3. Hasil Uji Material Untuk Beton Limestone Agregat Kasar Pengujian Penyerapan Air Agregat Kasar Hasil Uji  Satuan Berat jenis benda uji kering dengan permukaan jenuh (SSD) 500 gr 500 gr Berat jenis benda uji kering dengan oven  (Bk) 2000 gr Berat jenis benda uji kering  permukaan jenuh  (Bj) 2038,7 gr Berat jenis benda uji didalam air      (Ba) 1122,3 gr

## 2.  Pengujian Material Limestone
Uji  Material  yang  dilakukan  pada  Limestone  adalah  uji  berat  isi  Limestone.  Cara perhitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara berat Limestone di dalam  sebuah  wadah  terhadap  volume  dari  wadah  tersebut.  Hasil  perhitungan  dapat dilihat pada Tabel 4 sampai 5.
Table 4. Perhitungan berat content Agregat Halus
LEPAS / GEMBUR I II A. Berat tempat + benda uji ( kg ) 5,096 5,157 B. Berat tempat ( kg ) 1,140 1,140 C. Berat benda uji ( kg ) 3,956 4,017 D. Isi Tempat ( dm 3 ) 1,903 2,722 E. Berat isi benda uji ( kg/dm 3 ) 2,079 1,476 F. Berat isi benda uji rata - rata ( kg/dm 3 ) 1,777 A. Berat tempat + benda uji ( kg ) 5,498 5,550 B. Berat tempat ( kg ) 1,140 1,140
C. Berat benda uji ( kg ) 4,358 4,410 D. Isi Tempat ( dm 3 ) 1,903 1,903 E. Berat isi benda uji ( kg/dm 3 ) 2,290 2,317 F. Berat isi benda uji rata - rata ( kg/dm 3 ) 2,304
Tabel 5. Perhitungan berat isi Agregat Kasar
LEPAS / GEMBUR I II A. Berat tempat + benda uji ( kg ) 24,866 24,882 B. Berat tempat ( kg ) 5,790 5,790 C. Berat benda uji ( kg ) 19,076 19,092 D. Isi Tempat ( dm 3 ) 14,080 14,080 E. Berat isi benda uji ( kg/dm 3 ) 1,355 1,356 F. Berat isi benda uji rata - rata ( kg/dm 3 ) 1,355 PADAT I II A. Berat tempat + benda uji ( kg ) 36,504 36,529 B. Berat tempat ( kg ) 5,790 5,790 C. Berat benda uji ( kg ) 30,714 30,739 D. Isi Tempat ( dm 3 ) 14,080 14,080 E. Berat isi benda uji ( kg/dm 3 ) 2,181 2,183 F. Berat isi benda uji rata - rata ( kg/dm 3 ) 2,182

## 3.  Hasil Pengujian
Hasil  pengujian  beton limestone yang  dilakukan  di  laboratorium  teknik  sipil Universitas Bojonegoro, diperoleh data hasil kuat tekan beton limestone sebagaimana tabel 4.16 berikut:
Table 6. Kuat tekan Beton Limestone No Tanggal Umur BU (hari) Berat Benda Uji Jenis BU Berat Jenis T. Hancur f'c Pengujian  BU Pembuatan BU Silinder Dia (cm) t (cm) kg/m³ M.Pa 1 13/11/2020 20/10/2020 16 10,942 15 30 111,321 9,240 2 13/11/2020 20/10/2020 16 11,074 15 30 105,491 8,756 3 13/11/2020 20/10/2020 16 11,077 15 30 105,727 8,775 4 13/11/2020 20/10/2020 16 10,917 15 30 66,426 5,513 5 13/11/2020 20/10/2020 16 10,978 15 30 105,150 8,727 6 13/11/2020 20/10/2020 16 11,035 15 30 109,571 9,094 7 13/11/2020 28/10/2020 24 10,875 15 30 144,685 12,009 8 13/11/2020 28/10/2020 24 10,988 15 30 138,871 11,526 9 13/11/2020 28/10/2020 24 11,016 15 30 128,153 10,637 10 13/11/2020 28/10/2020 24 10,978 15 30 127,664 10,596 11 13/11/2020 28/10/2020 24 10,976 15 30 109,133 9,058 12 13/11/2020 28/10/2020 24 10,856 15 30 134,166 11,136 13 13/11/2020 28/10/2020 28 10,888 15 30 165,391 13,727 14 13/11/2020 28/10/2020 28 10,961 15 30 143,760 11,932 15 13/11/2020 28/10/2020 28 10,924 15 30 170,111 14,119 16 13/11/2020 28/10/2020 28 11,022 15 30 163,362 13,559 17 13/11/2020 28/10/2020 28 11,048 15 30 144,104 11,961 18 13/11/2020 28/10/2020 28 10,904 15 30 170,854 14,181
Menurut  hasil  data  pada  table  4.16  diatas  menunjukkan  bahwa  dengan  semakin bertambahnya  persentase  umur  beton  maka  kuat  tekan  beton  juga  akan  semakin bertambah.  Kuat  tekan  beton  yang  berumur  28  hari  sebesar  14,181  M.Pa  dan  kuat  tekan beton yang berumur 24 hari sebesar 12,009 M.Pa. Sedangkan uji kuat tekan beton normal diperoleh nilai 33,5 MPa. Hal ini membuktikan bahwa beton normal memiliki kuat tekan lebih optimal dibandingkan beton Limestone .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
a.  Hasil  Analisis  penggunaan  tanah  urug limestone sebagai  pengganti  agregat  beton cukup optimal kuat tekan sebesar 14,181 M.Pa dengan usia beton 28 hari dan kuat tekan    beton  yang  berumur  24  hari  sebesar  12,009  M.Pa.  Di  lihat  dari  hasil  uji tersebut beton Limestone masih belum layak untuk di gunakan untuk struktur namun beton ini setara Beton K175.
b.  Hasil pengamatan pengujian perbandingan hasil uji kuat tekan beton normal dengan beton  Limestone  lebih  optimal  beton  normal  dengan  hasil  uji  diperoleh  33,5  M.Pa untuk beton norma dan 14,181M.Pa untuk beton Limestone.

## 2.  Saran
Perlunya  penelitian  lanjutan  dimana kajian  diperdalam  dengan menambahkan  variasi dalam  pembuatan  beton  Limestone  yang  di  variasikan  dengan  bahan  beton  konfensional dan  juga  perlu  di  lakukan  penelitian  lanjutan  dengan  merubah  mix  desain  yang  lain  guna untuk mencari tingkat pengaruh dari ke-Dua mix desain tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (1971). Peraturan Beton Indonesia. Aulia,  Z.  (2012). Syarat  Mutu  Agregat  Beton ASTM  C.125-1995:61, Standard  Definition  of Terminology Relating to Concrete and Concrete Agregates. ASTM International . ASTM  C.494. Standard  Specification  for  Chemical  Admixtures  for  Concrete  ASTM International .
Benton  Jr,  W.C.  ;  McHenry,  Linda  F.  (2010). Construction  Purchasing  &  Supplychain Management . McGraw-Hill, New York Badan Standarisasi Nasional. (2012). Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa . BSN Jakarta.
Badan Standardisasi Nasional, 1997, “SNI 03-4428-1997: Metode Pengujian Agregat Halus atau  Setara  Pasir  yang  Mengandung  Bahan  Plastis  dengan  Cara  Setara  Pasir”, Jakarta.
Badan  Standar  Nasional.  (2008). Cara  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus. SNI 1970-2008 . Badan Standar Nasional, Jakarta. Badan  Standar  Nasional.  (2008). Cara  Uji  Berat Jenis  dan  Penyerapan Air  Agregat  Kasar. SNI 1969-2008. Badan Standar Nasional, Jakarta. Badan  Standar  Nasional.  (1990). Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan  Agregat Halus Dan Kasar. SNI 03-1968-1990 . Badan Standar Nasional, Jakarta. Badan Standar Nasional. (1991). Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton. SNI 03-2495- 1991. Badan Standar Nasional, Jakarta.
Badan Standar Nasional. (2011). Cara Uji Kuat Tekan Beton Dengan Benda Uji Silinder. SNI 1974-2011 . Badan Standar Nasional, Jakarta.
Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Standar Nasional Indonesia. (1990). SNI 03-1971-1990. Metode Pengujian Kadar Air Agregat, Balitbang PU: Bandung.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1989). SK  SNI  S-04-1989-F:  Spesifikasi  Bahan  Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam) . Yayasan LPMB, Bandung
Departemen Pekerjaan Umum. Badan Penelitian dan Pengembangan PU. (1989). Pedoman Beton 1989. SKBI. 1.4.53.1989. Draft Konsensus. Jakarta: DPU. Kandi,  R.C.  (2012). Substitusi  Agregat  Halus  Beton  Menggunakan  Kapur  Alam  Dan Menggunakan Pasir Laut Pada Campuran Beton. Jurnal Teknik Sipil Vol. 1 No. 4 September 2012 Kusuma,  D.  (2012).  Apakah  Campuran  Adukan  Beton  Anda  Sudah  Benar?”, https://dwikusumadpu.wordpress.com/2012/10/,19 Agustus 2019 Mulyono, T. (2003). Teknologi Beton . C.V Andi Yogyakarta Murdock,  L.  J.,  Brook,  K.  M.,  1986.  Bahan  dan  Praktek  Beton,  Terjemahan  Ir.  Stephanus Hindarko, Erlangga, Jakarta.
Sutikno, (2003). Panduan Praktek Beton. Universitas Negeri Surabaya Tjokrodimuljo,  K.  (1996). Teknologi  Beton .  Biro  Penerbit  Keluarga  Mahasiswa  Teknik  Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rochmah.  (2016). Pemanfaatan  Batu  Kapur  Didaerah  Sampang  Madura  Sebagai  Bahan Pengganti Agregat Kasar Pada Campuran Beton . Jurnal Hasil Penelitian Lppm Untag Surabaya September 2016, Vol. 01, No. 02,